7l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cependant une légère attaque. Deux lames d'or isolées sont placées à i""" 

 l'une de l'autre. Du sélénium est étendu de façon à remplir l'intervalle qui 

 les sépare. Le refroidissement est assez rapide, le sélénium est vitreux et 

 l'isolement est supérieur à 5o mégohms. Par recuit on transforme le sélé- 

 nium; la résistance est de quelques milliers d'ohms. Un peu d'or s'est 

 diffusé dans la masse en refondant le sélénium et, malgré un refroidisse- 

 ment rapide, on trouve que l'isolement n'est plus parfait, n'est plus que de 

 quelques mégohms. L'expérience suivante montre bien que l'effet observé 

 est dû à la dissolution du métal. Une feuille d'or pur deo™"',oi d'épais- 

 seur est placée dans un tube de verre avec du sélénium. On fait le vide et le 

 tube est fermé à la lampe. Le sélénium est fondu au contact de l'or, puis 

 rassemblé dans une petite région du tube. En chauffant on le vaporise; il 

 reste un petit cerne d'or adhérent au verre et très brillant s'd a été porté à 

 température élevée. 



En emplciy;inl le carbone pur à la place des métaux, on évitera la complication due 

 à la présence des séléniuies. Deux variétés de carbone m'ont fourni des résultats iden- 

 tiques : 



1° Un fil de cliarbon obtenu par calcination en vase clos de cellulose jjure est amené 

 à grosseur convenable de la laçon suivante : le fil est placé sous une cloche de verre 

 dans la(|uelle on fait le vide. Ou fait communiquer la cloche avec un récipient conte- 

 nant de la gazoline, jv.iis le lîl est porté à température très élevée au moyen d'un 

 courant électrique, l^ar l'ellet de la température, la vnpeurde gazoline est décomposée, 

 le carbone se dépose sur le fil. 



2° Du graphite de Sibérie, purifié par un traitement chimique, est aggloméré avec un 

 peu de kaolin. La niasse passe sous pression dans une filière en saphir. On obtient 

 ainsi des bâtons bons conducteurs et bien rectilignes. L'n preriiier mode de purification 

 du sélénium consiste à le dissoudre incomplètement dans uiig solution de cyanure de 

 potassium [nir. La dissolution filtrée est versée goutte à goutte dans un grand ballon 

 contenant une dissolution étendue et chaude d'acide chlorhydrique pur. Le précipité 

 lavé à l'eau chaude est traité à nouveau de la même façon. P^ondu dans le vide, il est 

 distillé à six. leprises dilTérentes dans le vide. On obtient de cette façon une masse 

 com])acle très brillante à cassure vitreuse. 



Effectuons la transformation du sélénium vitreux en sélénium métallique: 

 une section vue au microscope présente un grand nombre de fissures de 

 géodes avec pointements. La grandeur de ces géodes, les longueurs des 

 ])ointemenls, le nombre plus ou moins grand de fissures varient beaucon[) 

 avec la façon d'effectuer la transformation et la vitesse de refroidissemenl. 

 Indépendamment de la question de pureté du sélénium, l'aulein' estime 

 que la diversité des résultats obtenus par les diffei-enls expérimentateurs a 

 pour cause la structure parlicidière de chaque échantillon. 



